b"\n_START_ARTICLE_\nBleeding\n_START_PARAGRAPH_\nIl bleeding (dall'inglese to bleed - essudare) o essudazione del calcestruzzo \xc3\xa8 un aspetto particolare della segregazione del calcestruzzo.\n_START_SECTION_\nCause\n_START_PARAGRAPH_\nL'essudazione risulta essere tanto pi\xc3\xb9 elevata quanto nel calcestruzzo \xc3\xa8 maggiore il rapporto acqua/cemento, e pi\xc3\xb9 basso \xc3\xa8 il dosaggio di cemento e/o \xc3\xa8 surdosato in additivo fluidificante o superfluidificante._NEWLINE__NEWLINE_L'essudazione pu\xc3\xb2 essere causata anche da un eccessivo costipamento.\n_START_SECTION_\nLimiti normativi\n_START_PARAGRAPH_\nin conformit\xc3\xa0 alla norma UNI 7122 l'essudamento di acqua deve risultare non superiore allo 0,1%.\n_START_SECTION_\nRimedi\n_START_PARAGRAPH_\nPer ridurre il fenomeno sono largamente utilizzati il fumo di silice, e gli additivi fluidificanti e superfluidificanti per ridurre l'acqua di impasto. _NEWLINE__NEWLINE_Siccome al bleeding si accompagna quasi sempre alla sedimentazione degli inerti pi\xc3\xb9 grossolani \xc3\xa8 importante aumentare il dosaggio di cemento e la frazione fine della curva granulometrica oppure utilizzare la sola cenere volante che svolge la funzione sia di legante che di inerte fino._NEWLINE__NEWLINE_Nelle strutture bidimensionali, quali i pavimenti industriali, si pu\xc3\xb2 ancora utilizzare la cosiddetta finitura a spolvero, ideata circa trent'anni fa, che consiste nel cospargere sulla superficie del getto una miscela secca di cemento e inerti e nell'ottenerne l'inglobamento nel calcestruzzo mediante l'uso di macchine fratazzatrici._NEWLINE__NEWLINE_In questo modo si aumenta la quantit\xc3\xa0 di cemento (e di aggregati) in corrispondenza dell'estradosso della struttura o per bilanciare l'arricchimento in acqua causato dal bleeding e mantenere, cos\xc3\xac, inalterato il rapporto a/c o, addirittura, ridurlo con conseguenze benefiche sulla durezza e sulla resistenza all'usura della superficie stessa._NEWLINE__NEWLINE_Nell'utilizzo di questa finitura \xc3\xa8 importante la tempistica in relazione alla consistenza del calcestruzzo in superficie: esse non debbono essere eseguite troppo tardi, n\xc3\xa9 troppo presto. _NEWLINE_Nel primo caso, il calcestruzzo ha gi\xc3\xa0 in fase di presa, pertanto non \xc3\xa8 possibile ottenere un adeguato incorporamento dei due materiali; si formano due strati diversi e sovrapposti che tendono facilmente a distaccarsi determinando la delaminazione o scartellamento dello spolvero. _NEWLINE_Nel secondo, invece, il calcestruzzo \xc3\xa8 troppo fresco, l'acqua di bleeding, che ancora seguita a risalire dal basso, viene bloccata dallo strato di calcestruzzo superficiale in cui \xc3\xa8 stato incorporato lo spolvero indurente che, grazie alla sua impermeabilit\xc3\xa0, impedisce all'acqua di bleeding di fuoriuscire. _NEWLINE_Sotto lo strato di spolvero si possono formare delle lenti di acqua che con il tempo vengono riassorbite dal calcestruzzo lasciando dei vuoti che a seguito di lievi sollecitazioni determinano la delaminazione dello strato superficiale.\n_START_SECTION_\nFessurazioni\n_START_PARAGRAPH_\nNelle opere armate, quali le platee di fondazioni e le piastre, a causa del bleeding ed in generale dei fenomeni segregativi, si innesca un abbassamento differenziato della matrice cementizia causato dall'ostacolo creato dalla presenza dei ferri._NEWLINE__NEWLINE_Questo fa insorgere tensioni di trazione nella zona superficiale che possono essere causa di fessurazioni che hanno la caratteristica di seguire l'andamento delle armature (fessurazioni a rete)."